200~4KHz 之间的频 率响应曲线需满足下图所规定的模板范围内(参考曲线): 第5页共8页 正气、进取、专业 质量体系文件 7.8 两个耳机的频率响应之差 用电声测试仪分别测试两个耳机单元的频率响应进行比较。要求:两个耳机的频率响应曲线其对应的 每个倍频程(中心频率在 250~8000Hz 范围内)带宽的平均声压级之差应不大于 2dB. 7.9 实际使用测试 7.9.1 耳机检测以及连接测试 测试步骤:1) 手机正常开机 2) 多次插拔耳机,观察手机屏幕上的耳机图标 3)耳机连接器在耳机插孔中任意旋转,观察手机屏幕上的耳机图标 判定标准:1) 多次插拔耳机,手机可以正常显示和消失耳机图标; 2) 耳机连接器在耳机插孔中任意旋转,手机上的耳机图标不应消失 7.9.2 射频干扰测试 测试步骤: 把耳机插入手机,并与座机建立通话(耳机上有接听键应试一下接听)。通话双方听各自的话音质量, 并做如下尝试: 1)耳机线拉直; 2)耳机线在机身上绕两圈; 3)此时通话双方是否会听到射频干扰之噪音。 判定标准:通话中双方都能清晰听到对方讲话,在各种情况下双方都听不到射频干扰之噪音,有即判 为 Fail 7.9.3 功耗测试 测试设备:CMU200 高速电源 第6页共8页 正气、进取、专业 质量体系文件 测试步骤:1) 在手机中装入 Test SIM 卡,并由高速电源供电开启 2) 与 CMU200 建立通讯连接且让手机进入待机状态 3) 将高速电源的 Current Range 设为 Auto,将 Display Mode 设为实时显示 4) 观察此时的待机最小电流,并做记录 I0 5) 将耳机样品与手机连接,观察此时的待机最小电流,并做记录 I1 判定标准:△I(=I1-I0)不得大于 0.5mA 7.9.4 耳机音质测试 1)将耳机插入手机,拨打固定电话,调节声音大小,通话双方主管判断音质,观察是否有明显回声 或者失真现象发生。通话完成后,用耳机上的案件结束通话,应能正常挂断电话。 2)对于立体声耳机,插入手机后,播放不同频率分布的歌曲,调节播放器音量,主观判断播放音质, 观察有无失真等现象发生。 7.9.5 MIC 和耳机互扰测试 将测试耳机和手机连接,在一个相对封闭的空间里打开手机的播放器播放音乐,同时在 MIC 附近放置 另外一个声源,来判断是否存在互扰现象,如能明显听到噪音源的声音则判定为 Fail。 7.10 可靠性测试 7.10.1.插拔寿命测试 用插拔测试机进行测试,测试 5000 次后,要求插头无损坏,测试结束后应能正常工作 7.10.2.耳机导线疲劳弯曲强度测试 耳机下端挂 300g 的负重,测试周期为 5000 次,摇摆角度为 120 度,每分钟 40 次,要求测试后耳机 功能正常。 7.10.3.导线抗急拉强度测试 各连接部位应连接可靠,经受 25N 的突然拉力 10 次后无松动或者脱落现象,测试完成后耳机应能正 常工作。 7.10.4.跌落测试 将耳机从 1.5m 高度自由跌落到水泥地上,共跌落 10 次,要求无破损,且能正常工作,通话质量不能 有明显下降。 7.10.5 振动测试 在振幅 1.5mm,扫频范围 10Hz~55Hz~10Hz,扫频率 1 分钟 1 倍频振动 2H 后,耳机能正常工作,音频性 能实验前后不能有变差现象。 7.10.6.烧机测试 将耳机插入手机,手机插入充电器,音量设置为最大,循环播放 MP3,测试 72 小时后,检查耳机,通 话质量以及播放音质不能有明显降低,更不允许损坏。 7.10.7.按键寿命测试 测试条件:350 克力,每分钟 30 次 测试要求:大于 10000 次。 7.10.8 盐雾测试 第7页共8页 正气、进取、专业 质量体系文件 把耳机放在盐雾实验箱中,在 35°C,5%NaCl 浓度的环境中放置 48 小时后,取出通风干燥后检查耳 机:外露金属部分不允许生锈、腐蚀。音频性能实验前后不能有变化。 7.10.9 高温实验 在 65°C 的高温环境中放置 96 小时后取出,室温搁置 2 小时后,耳机应能够正常工作,音频性能试 验前后不能有变差。 7.10.10 低温实验 在-20°C 的低温中放置 96 小时后,室温放置 24 小时后,耳机 应能正常工作,音频性能试验前后不 能有变差。 7.10.11 恒定湿热 在 45°C,湿度 90%的环境中放置 48 小时后取出,室温放置 2 小时后,耳机应能正常工作,音频性能 试验前后不能有变差。 7.11 外观测试 麦克风以及喇叭不能有破损以及塞孔现象;连接头不能有氧化,头歪,电镀不良等现象;导线不可破 损,断裂,起泡等现象;衣领夹要求力度适中,有弹性;耳机不能有毛边,缩水等直接外观不良;麦克风 上下盖以及喇叭上下盖结合紧密,不可有松动,开裂。 7.12 印刷以及镀层测试 镀层以及印刷需满足下面表格中的标准: 印刷测试 表面镀层测试 500g,200cycles,99%酒精 百格测试;RCA测试:175g,300cycles 印刷完整,无退色 百格:脱落面积≦10%; RCA:不露底材 8、相关/支持性文件 8.1 GB/T2828.1-2003 8.2 GB 2829-2002 9、质量记录 无 《计数抽样检验程序》 一般检查水平Ⅱ 《周期检查计数抽样程序及表》 第8页共8页